



LABRADORITE. 









507 





</ 



r 



* 



t 



u 



V 



x * 



y 



Silice 



52,17 



54,25 



53,48 



52,22 



55,80 



54,70 



53,98 



49,32 



Alumine 



29,22 



29,89 



26,46 



28,37 



26,90 



29,80 



27,56 



30,07 



Oxyde ferrique 



1,90 



» 



1,60 



1,79 



1,53 



0,36 



1,14 



0,70 



Chaux 



13,11 



11,12 



9,49 



12,78 



9,01 



11,42 



8,65 



4,25 



Soude 



3,40 



3,63 



4,10 



1,37 



4,77 



2,44 



6,06 



4,85 



Potasse 



» 



0,33 



0,22 



1,42 



0,86 



0,23 



0,47 



4,45 



Magnésie 



» 



0,70 



1,74 



0,91 



0,27 



» 



1,35 



1,96 



Oxyde nianganeux 



7) 



» 



0,89 



» 



» 



» 







0,60 



Perte au feu 



» 



99,80 



» 



0,42 

 98,40 



0,57 



0,45 



0,40 



» 



3,15 





99,92 



99,43 



99,59 



99,35 



99,21 



99,35 



Densité : 



2,709 



» 



» 



2,711 



2,681 



2,697 



» 



2,771 



Les variétés nommées m a u i 1 i t e et v o s g i t e sont remarqua- 

 bles par leur faible teneur en chaux et par leur richesse en alcalis ; 

 lavosgite est en outre pauvre en silice. M. Delesse qui a proposé d'en 

 faire une espèce à part, lui assigne les caractères suivants : cristaux 

 imparfaits composés de lames hémjtropes comme le labradorite la- 

 mellaire; clivage assez facile parallèlement a la base, moins facile 

 suivant une direction perpendiculaire a l'axe d'hémitropie ; cas- 

 sure esquilleuse; éclat gras très- prononcé; couleur vert clair, 

 quelquefois bleuâtre; dans le matras, donne de l'eau et prend une 

 couleur rougeâtre; au chalumeau, fond avec bouillonnement en un 

 verre blanc bulleux; en poudre fine, se laisse immédiatement atta- 

 quer par l'acide chlorhydrique; l'attaque est plus difficile après cal- 

 cination ; soumise aux influences atmosphériques, s'altère et donne 

 un kaolin jaunâtre. Le rapport entre l'oxygène des bases et celui de 



la silice est approximativement R : Al : Si :: 1 : 3 : 5 lorsque l'on 



comprend l'eau parmi les bases R; mais il se rapproche de 1 : 3 : 6, 

 lorsqu'on fait abstraction de cette eau; il est donc probable que la 

 vosgite est un labradorite qui s'est hydraté par suite d'un commence- 

 ment de décomposition. Elle forme la base du porphyre de Ternuay 

 qui est abondant sur la route de Ternuay à Belonchamp, au milieu 

 du terrain erratique de Haut Rovillers, dans la vallée de Saint-Bres- 

 son, et en quelques autres points des Vosges. Le feldspath du por- 

 phyre rhombique de Norwège, regardé par M. Rose comme apparte- 

 nant a l'orthose, serait aussi, d'après les analyses de M. Delesse, un 

 labradorite riche en alcalis; celui de Tyfholms' Udden lui a donné : 



Si 55,70 Al 25,23 Fel,71 Ca 4,94 Mg 0,72 Na 7,04 K 3,53 



H 0,77 = 99,64. 



Le labradorite constitue ordinairement un des éléments essentiels 

 de diverses roches dans lesquelles il est associé a de la hornblende, 

 de l'augite, du diallage ou de l'hypersthène. Les principales de ces 

 roches sont les hypérites, les diabases, les amphibolites, les por- 

 phyres, les euphotides, les gabbros, les trapps, les dolérites et quel- 



